26 
cristales aciculares con todas las propiedades de .a silimanita ó 
silicato de aluminio. Sus dimensiones muy variables alcanzaban 
por lo común 0””11 de largo y 0”*014 de ancho. Con estos 
cristales se presentan en abundancia láminas pseudo-exagona- 
los frecuentemente apiladas y sumamente delgadas; resulta de 
esto que entre los nicols estos cristales so extinguen en todas 
las posiciones y hay que considerarlas constituidas por tridimi- 
ta ó cuarzo rómbico cuya síntesis es interesante en las condi- 
ciones del experimento. 
En efecto, parecería natural suponer que esta sílice cristali- 
zada proviene de una descomposición, bajo la influencia de ema- 
naciones de fluor, de un mineral anterior que debía ser de na- 
turaleza foldespática. Además, en las láminas delgadas se ven 
como vestigios de granos cristalinos más Ó menos corroídos y 
que pueden referirse al mineral de que sé trata. 
Añadamos que en la masa vítrea general so muestran en las 
fuertes amplificaciones, como embriones de cristales y que se 
observan allí por todas partes inclusiones variadas y masas glo- 
buliformes de materias casi opacas, cuya difícil determinación 
necesita nuevas observaciones. 
Un segundo experimento consistió en probar la reproduc- 
ción dela anortita, sustituyendo en la mezcla anterior la cal á 
la potasa. Se empleó: 
Sílico calcinada........ O A 43 
Cal viva pulverizada..-..- conos ANGGLAEO CORO 
Pluoruro. de-aluminio «¿sc dncoves ir 0? 
' 
El producto tuvo poco más ó menos el mismo aspecto que 
el descrito anteriormente; vítreo en masa, aun con un reflejo 
tornasol en las quebraduras. La semejanza se nota en láminas 
delgadas en las que sé reconocen las agujas de silimanita y las 
láminas de tridimita. Parece que la materia alcalina Ó alcalino- 
terrosa, potasa Ó cal, no intervino en la producción de los ele- 
1 Doble de la cantidad teórica, 
